— 100 — 



seiner Masse keineswegs so homogen wie jener, sondern 

 durchzogen mit krystallinischem Gefüge, welches Kalksilikat 

 zu sein scheint und die Einwirkung der lithographischen 

 Dinte sehr beeinträchtigt. Der bedeutende Gebalt an Kie- 

 selerde verhindert das Haften der Zeichnung in dem Grade, 

 dass nach verhältnissmässig sehr wenigen Abdrücken die- 

 selbe theilweise verschwindet und unbrauchbar wird. 



Ich unterlasse eine Beschreibung der bekannten, auch 

 hier angewandten analytischen Methoden , so wie des Ver- 

 haltens der Steine im Kölbchen, vor dem Löthrohr mit den 

 gebräuchlichen Reagentien u. s. w., und füge meinen Ana- 

 lysen nur noch eine des Solnhofener Steins von Schlum- 

 berger (Engelmann a. a. 0.) bei, weil dieselbe den sonst 

 leicht bemerkbaren Gehalt an Bitumen nicht angiebt. Die 

 Bestimmung des spec. Gew. ist hier wegen der Porosität 

 der Steine mit Schwierigkeiten verbunden, und ich führe 

 daher die erhaltenen Zahlen nicht an, da Bestimmungen 

 dieser Art keinen Werth haben, wenn sie nicht streng ge- 

 nau sind. Der Jurastein ist leichter, der Freiburger schwe- 

 rer als der Solnhofener, die Differenzen liegen zwischen 

 den Zahlen 2,602 und 2,687. 



I. II. III. 



Solnhofener blauer St. Jura St. Freiburger St. 



Kohlensaurer Kalk . . . 92,98 . . 94,58 67,19 



» Magnesia. . 0,88 . . 0,45 0,60 



Thonerde und Eisenoxyd 



(mit Spuren v. Mangenoxyd) 0,76 . . 0,63 , 1,57 



Kieselerde 2,01 . . 2,24 ..... 24,92 



Wasser 



Wasser und Bitumen . . 3,37 ohne 2,10 5,72 



Bitumen 



100,00 . . 100,00 100,00 



Glühverlust zur Conlrolle . 3,68 . . 2,33 5,57 



